该文以氟化锂(LiF)为烧结助剂,通过热压烧结(HP)的方式制备出钇铝石榴石(Y3Al5O12,YAG)透明陶瓷.表征了YAG透明陶瓷的光学性能及微观结构,并结合电化学阻抗谱进一步分析了LiF对热压烧结YAG陶瓷性能的影响.结果 表明,LiF作为烧结助剂有利于促进YAG陶瓷晶粒的增长,有助于提高YAG陶瓷的致密度;阻抗谱分析显示,添加较多LiF的YAG陶瓷的晶界电阻较大,这表明LiF有助于晶界处“碳污染”等杂质的排除.当w(LiF)=1.0％时,通过真空热压烧结在1 450 ℃、50 MPa保温1h可以制备出高性能的YAG透明陶瓷,样品在400 nm波长处直线透过率为58％,在1 100 nm波长处直线透过率为68％,在2 500 nm波长处直线透过率达到75％.
Y3Al5O12(YAG)透明陶瓷 热压烧结 LiF 阻抗谱 光学性能